natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V průběhu zkoušky musí být splněny následující požadavky:
In the case of the two straps samples conditioned in conformity with paragraph 7.4.1.1 the breaking load of the strap, determined as prescribed in paragraph 7.4.2 below, shall be not less than 1470 daN.
U postrojových pásů se výše uvedené minimální posunutí může zmenšit na polovinu.
Strength after special conditioning
Pro toto hodnocení se předpokládá, že sedadlo je v poloze stanovené v bodě 7.7.1.5.
The Technical Service conducting the tests may dispense with one or more of these tests if the composition of the material used or information already available renders the test or tests superfluous.
U vozidel vybavených takovými zařízeními musí přestavovací a zajišťovací systém, které umožňují cestujícím na všech sedadlech opustit vozidlo, být po provedení dynamické zkoušky nadále ručně ovladatelné.
Belt assembly or restraint system
Musí se přinejmenším rovnat 75 procentům průměrné hodnoty meze pevnosti stanovené během zkoušek na neodřených popruzích, a nesmí být menší než minimální zatížení stanovené pro zkoušenou položku.
Dynamic test
U postupů typu 1 a 2 se zkouška meze pevnosti provede pouze u vzorků popruhu (bod 7.4.2).
The dynamic test shall be performed on two belt assemblies which have not previously been under load, except in the case of belt assemblies forming part of restraint systems when the dynamic test shall be performed on the restraint systems intended for one group of seats which have not previously been under load.
U postupu typu 3 se zkouška meze pevnosti provede u popruhu v kombinaci s příslušnou kovovou součástí (bod 7.5).
The buckles of the belt assemblies to be tested shall have met the requirements of paragraph 6.2.2.4 above.
U každého postupu se použije nový vzorek.
The belts shall have undergone the corrosion test described in paragraph 7.2, after which the buckles shall be subjected to 500 additional opening and closing cycles under normal conditions of use.
Postup 1
Safety-belts with retractors shall have been subjected either to the tests described in paragraph 6.2.5.2 or to those described in paragraph 6.2.5.3 above.
Postup 2
If, however, a retractor has already been subjected to the corrosion test in accordance with the provisions of paragraph 6.4.1.2.1 above, this test need not be repeated.
Postup 3
In the case of a belt intended for use with a belt adjustment device for height, as defined in paragraph 2.14.6 above, the test shall be carried out with the device adjusted in the most unfavourable position(s) chosen by the Technical Service responsible for testing.
Připevňovací kování
However, if the belt adjustment device for height is constituted by the belt anchorage, as approved in accordance with the provisions of Regulation No 14, the Technical Service responsible for testing may, at its discretion, apply the provisions of paragraph 7.7.1 below.
Průvlak nebo kladka
In the case of safety-belt with a preloading device the minimum displacement specified in paragraph 6.4.1.3.2 below may be reduced by half.
Smyčka spony
For the purpose of this test, the preloading device shall be in operation.
Seřizovací zařízení
In the case of a safety-belt with tension-reducing device, it shall be subjected to a durability test with such a device in operation mode according to paragraph 6.2.5.3.5 before a dynamic test.
Části přišité k popruhu
The dynamic test shall then be conducted with the tension-reducing device in operation mode.
ZKOUŠKY
During this test, the following requirements shall be met:
Použití vzorků předložených ke schválení typu pásu nebo zádržného systému (viz příloha 13 tohoto předpisu)
No part of the belt assembly or a restraint system affecting the restraint of the occupant shall break and no buckles or locking system or displacement system shall release or unlock; and 6.4.1.3.2.
Ke kontrole spony, zkoušce spony při nízké teplotě, případně, je-li to nutné, zkoušce při nízké teplotě podle bodu 7.5.4, jakož i zkoušce životnosti spony, korozní zkoušce spony, zkouškám činnosti navíječe, dynamické zkoušce a následné zkoušce rozepínání spony se požadují dva pásy nebo dva zádržné systémy.
The forward displacement of the manikin shall be between 80 and 200 mm at pelvic level in the case of lap belts.
Jeden z těchto dvou vzorků se použije ke kontrole pásu nebo zádržného systému.
In the case of other types of belts, the forward displacement shall be between 80 and 200 mm at pelvic level and between 100 and 300 mm at chest level.
Ke kontrole spony a zkoušce pevnosti spony, upevňovacího zařízení, seřizovacích zařízení pásu a (v případě potřeby) navíječů je vyžadován jeden pás nebo jeden zádržný systém.
In the case of a harness belt, the minimum displacements specified above may be reduced by half.
Ke kontrole spony, zkoušce mikroprokluzu a zkoušce odolnosti proti oděru se požadují dva pásy nebo dva zádržné systémy.
These displacements are the displacements in relation to the measurement points shown in Annex 7, Figure 6 to this Regulation.
Zkouška činnosti seřizovacího zařízení pásu se provede s jedním z těchto dvou vzorků.
In the case of a safety-belt intended to be used in an outboard front seating position protected by an airbag in front of it, the displacement of the chest reference point may exceed that specified in paragraph 6.4.1.3.2 above if its speed at this value does not exceed 24 km/h.
Ke zkoušce meze pevnosti popruhu se použije vzorek popruhu.
6.4.1.4.
Část tohoto vzorku se uchovává po dobu platnosti schválení.
In the case of a restraint system: 6.4.1.4.1.
Korozní zkouška
The movement of the chest reference point may exceed that specified in paragraph 6.4.1.3.2 above if it can be shown either by calculation or a further test that no part of the torso or the head of the manikin used in the dynamic test would have come into contact with any forward rigid part of the vehicle other than the chest with the steering assembly, if the latter meets the requirements of Regulation No 12 and provided contact does not occur at a speed higher than 24 km/h.
Do zkušební komory se umístí kompletní souprava bezpečnostního pásu podle přílohy 12 tohoto předpisu.
For this assessment the seat shall be considered to be in the position specified in paragraph 7.7.1.5 below.
U soupravy s navíječem se odvine celá délka popruhu až na délku 300 ± 3 mm.
In vehicles where such devices are used, the displacement and locking systems enabling the occupants of all seats to leave the vehicle shall still be operable by hand after the dynamic test.
S výjimkou krátkých přerušení, kdy například může být nezbytné zkontrolovat a doplnit solný roztok, musí zkouška vystavení vlivu prostředí probíhat nepřetržitě po dobu 50 hodin.
By way of derogation, in case of a restraint system, the displacements may be greater than those specified in paragraph 6.4.1.3.2 in the case where the upper anchorage fitted to the seat profits from the derogation provided in paragraph 7.4 of Regulation No 14.
Po ukončení zkoušky vystavení vlivu prostředí se souprava opatrně omyje nebo ponoří do čisté tekoucí vody s teplotou do 38 °C, aby se odstranil případný solný povlak, a poté se souprava ponechá schnout při pokojové teplotě po dobu 24 hodin před kontrolou v souladu s bodem 6.2.1.2.
6.4.2.
Zkouška mikroprokluzu (viz obrázek 11 v příloze 3 tohoto předpisu)
Strength after abrasion conditioning 6.4.2.1.
Vzorky předané ke zkoušce mikroprokluzu se musí udržovat minimálně po dobu 24 hodin v prostředí s teplotou 20 ± 5 °C a relativní vlhkostí 65 ± 5 %.
For both samples conditioned in compliance with paragraph 7.4.1.6 below, the breaking strength shall be assessed as prescribed in paragraphs 7.4.2 and 7.5 below.
Zkouška se provede při teplotě v rozmezí 15 až 30 °C.
It shall be at least equal to 75 per cent of the breaking strength average determined during tests on unabraded straps and not less than the minimum load specified for the item being tested.
Zajistí se, aby volná část seřizovacího zařízení směřovala buď nahoru, nebo dolů na zkušební lavici stejně jako ve vozidle.
Difference between breaking strength of the two samples shall not exceed 20 per cent of the highest measured breaking strength.
Na spodní konec části popruhu se připevní zátěž 5 daN.
For type 1 and type 2 procedures, the breaking strength test shall be carried out on strap samples only (para.
Druhý konec se vystaví vratnému pohybu o celkové amplitudě 300 ± 20 mm (viz obrázek).
7.4.2).
Je-li zde volný konec, který slouží jako rezervní popruh, nesmí se žádným způsobem připevnit nebo připnout k zatížené části.
For type 3 procedure, the breaking strength test shall be carried out on the strap in combination with the metal component involved (para.
Je třeba zajistit, aby popruh na zkušební lavici v uvolněné poloze splýval ze seřizovacího zařízení v podobě vyduté křivky stejně jako ve vozidle.
7.5).
Síla 5 daN, která působí na zkušební lavici, musí být vedena svisle tak, aby se zabránilo kývání zátěže a kroucení pásu.
The parts of the belt assembly to be subjected to an abrasion procedure are given in the following table and the procedure types which may be appropriate for them are indicated by ‘x’.
Připevňovací kování se k zátěži působící silou 5 daN přichytí stejně jako ve vozidle.
A new sample shall be used for each procedure.
Před samotným zahájením zkoušky se provede série 20 cyklů, aby se ustálil systém samočinného upínání.
Procedure 1
Provede se 1000 cyklů s frekvencí 0,5 cyklu za sekundu s celkovou amplitudou 300 ± 20 mm.
Procedure 2
Síla 5 daN musí působit pouze během doby odpovídající posunu o 100 ± 20 mm na každou polovinu periody.
Procedure 3
Stabilizace popruhů a zkouška meze pevnosti (statická)
Attachment
Stabilizace popruhů pro zkoušku meze pevnosti
Guide or Pulley
Vzorky odstřižené z popruhu podle bodu 3.2.2.3. se stabilizují takto:
Buckle-loop
Teplotní stabilizace a zvlhčení
Adjusting device
Popruh se stabilizuje podle normy ISO 139 (2005), s použitím normální atmosféry nebo normální alternativní atmosféry.
Parts sewn to the strap
Jestliže se zkouška neprovede bezprostředně po stabilizaci, vzorek se do zahájení zkoušky uloží v hermeticky uzavřené nádobě.
TESTS
Mez pevnosti se musí stanovit do pěti minut po vyjmutí popruhu ze stabilizační atmosféry nebo z nádoby.
Use of samples submitted for approval of a type of belt or restraint system (see Annex 13 to this Regulation)
Vystavení účinkům světla
Two belts or restraint systems are required for the buckle inspection, the low-temperature buckle test, the low-temperature test described in paragraph 7.5.4 below where necessary, the buckle durability test, the belt corrosion test, the retractor operating tests, the dynamic test and the buckle-opening test after the dynamic test.
Použijí se ustanovení obsažená v doporučení ISO 105-B02 (1994/Amd2:2000).
One of these two samples shall be used for the inspection of the belt or restraint system.
Popruh se vystaví působení světla po dobu potřebnou k vyblednutí standardní modře číslo 7 na odstín rovnající se stupni 4 na šedé stupnici.
One belt or restraint system is required for the inspection of the buckle and the strength test on the buckle, the attachment mountings, the belt adjusting devices and, where necessary, the retractors.
Po expozici se popruh stabilizuje, jak je popsáno v bodě 7.4.1.1.
Two belts or restraint systems are required for the inspection of the buckle, the micro-slip test and the abrasion test.
Jestliže se zkouška neprovede bezprostředně po stabilizaci, vzorek se do zahájení zkoušky uloží v hermeticky uzavřené nádobě.
The belt adjusting device operating test shall be conducted on one of these two samples.
Mez pevnosti se musí stanovit do pěti minut po vyjmutí popruhu ze stabilizačního zařízení.
The sample of strap shall be used for testing the breaking strength of the strap.
Stabilizace při nízké teplotě
Part of this sample shall be preserved so long as the approval remains valid.
Popruh se stabilizuje, jak je popsáno v bodě 7.4.1.1.
Corrosion test
Poté se popruh ponechá po dobu jedné a půl hodiny na rovné ploše v mrazicí komoře s teplotou vzduchu – 30 ± 5 °C.
A complete safety-belt assembly shall be positioned in a test chamber as prescribed in Annex 12 to this Regulation.
Popruh se přehne a přehyb se zatíží závažím o hmotnosti 2 kg předtím ochlazeným na teplotu – 30 ± 5 °C.
In the case of an assembly incorporating a retractor, the strap shall be unwound to full length less 300 ± 3 mm.
Poté, co byl popruh v téže mrazicí komoře zatížen po dobu 30 minut, se závaží sejme a do pěti minut po vyjmutí popruhu z mrazicí komory se změří mez pevnosti.
Except for short interruptions that may be necessary, for example, to check and replenish the salt solution, the exposure test shall proceed continuously for a period of 50 hours.
Stabilizace za tepla
On completion of the exposure test the assembly shall be gently washed, or dipped in clean running water with a temperature not higher than 38 °C to remove any salt deposit that may have formed and then allowed to dry at room temperature for 24 hours before inspection in accordance with paragraph 6.2.1.2 above.
Popruh se ponechá po dobu tří hodin ve vyhřívací komoře v prostředí s teplotou 60 ± 5 °C a relativní vlhkostí 65 ± 5 %.
Micro-slip test (see Annex 11, Figure 3, to this Regulation)
Mez pevnosti se stanoví do pěti minut po vyjmutí popruhu z vyhřívací komory.
The samples to be submitted to the micro-slip test shall be kept for a minimum of 24 hours in an atmosphere having a temperature of 20 ± 5 °C and a relative humidity of 65 ± 5 per cent.
Vystavení účinkům vody
The test shall be carried out at a temperature between 15 and 30 °C.
Popruh se ponechá po dobu tří hodin při teplotě 20 ± 5 °C zcela ponořen v destilované vodě, do níž se přidá stopové množství smáčedla.
It shall be ensured that the free section of the adjusting device points either up or down on the test bench, as in the vehicle.
Lze použít každé smáčedlo vhodné pro zkoušené vlákno.
A 5 daN load shall be attached to the lower end of the section of strap.
Mez pevnosti se stanoví během deseti minut po vyjmutí popruhu z vody.
The other end shall be subjected to a back and forth motion, the total amplitude being 300 ± 20 mm (see figure).
Stabilizace odíráním
If there is a free end serving as reserve strap, it shall in no way be fastened or clipped to the section under load.
Odírání se provede na každém zařízení, kde je popruh v kontaktu s některou tuhou částí pásu, s výjimkou všech seřizovacích zařízení, kde zkouška mikroprokluzu (bod 7.3) prokazuje, že prokluz popruhu je menší než polovina předepsané hodnoty, přičemž v takovém případě není nutné provádět postup 1 pro stabilizaci odíráním (bod 7.4.1.6.4.1).
It shall be ensured that on the test bench the strap, in the slack position, descends in a concave curve from the adjusting device, as in the vehicle.
Stabilizační zařízení musí být nastaveno tak, aby byla přibližně zachována vzájemná poloha popruhu a stykové plochy.
The 5 daN load applied on the test bench shall be guided vertically in such a way as to prevent the load swaying and the belt twisting.
Vzorky se stabilizují, jak je popsáno v bodě 7.4.1.1.
The attachment shall be fixed to the 5 daN load as in the vehicle.
Teplota okolí během procesu odírání musí být mezi 15 a 30 °C.
Before the actual start of the test, a series of 20 cycles shall be completed so that the self-tightening system settles properly.
V tabulce jsou uvedeny obecné podmínky pro každý postup odírání.
1000 cycles shall be completed at a frequency of 0,5 cycles per second, the total amplitude being 300 ± 20 mm.
Zatížení
The 5 daN load shall be applied only during the time corresponding to a shift of 100 ± 20 mm for each half period.
Frekvence v Hz
Conditioning of straps and breaking-strength test (static)
Počet
Conditioning of straps for the breaking-strength test
cyklů
Samples cut from the strap referred to in paragraph 3.2.2.3 above shall be conditioned as follows:
Posun
Temperature-conditioning and hygrometric
300 ± 20
The strap shall be conditioned in accordance with ISO 139 (2005), using the standard atmosphere or the standard alternative atmosphere.
Postup 3 [8]
If the test is not carried out immediately after conditioning, the specimen shall be placed in a hermetically-closed receptacle until the test begins.
0 až 5
The breaking load shall be determined within 5 minutes after removal of the strap from the conditioning atmosphere or from the receptacle.
Posun uvedený v pátém sloupci představuje amplitudu vratného pohybu popruhu.
Light-conditioning
Jednotlivé postupy stabilizace
The provisions of Recommendation ISO 105-B02 (1994/Amd2:2000) shall apply.
Postup 1: pro případy, kdy popruh prokluzuje seřizovacím zařízením.
The strap shall be exposed to light for the time necessary to produce a contrast equal to Grade 4 on the grey scale on Standard Blue Dye No 7.
Na jednom konci popruhu se udržuje svislé stálé zatížení 2,5 daN – na druhý konec popruhu se připevní zařízení, které uděluje popruhu horizontální vratný pohyb.
After exposure, the strap shall be conditioned as described under paragraph 7.4.1.1.
Seřizovací zařízení se umístí na vodorovný popruh, takže na něj dále působí tah (viz obrázek 1 v příloze 11 tohoto předpisu).
If the test is not carried out immediately after conditioning the specimen shall be placed in a hermetically-closed receptacle until the test begins.
Postup 2: pro případy, kdy popruh při průchodu tuhou částí mění směr.
The breaking load shall be determined within 5 minutes after removal of the strap from the conditioning installation.
Během této zkoušky musí úhly, které mezi sebou svírají oba konce popruhu, odpovídat obrázku 2 v příloze 11 tohoto předpisu.
Cold-conditioning
Během zkoušky se udržuje stálé zatížení 0,5 daN.
The strap shall be conditioned as described under paragraph 7.4.1.1 above.
V případech, kde popruh při průchodu tuhou částí mění směr více než jednou, lze zatížení 0,5 daN zvýšit natolik, aby se dosáhlo předepsaného posunu popruhu 300 mm při průchodu touto tuhou částí.
The strap shall then be kept for 1,5 hours on a plane surface in a low-temperature chamber in which the air temperature is – 30 ± 5 °C.
Postup 3: pro případy, kdy je popruh připevněn k některé tuhé části přišitím nebo podobným způsobem.
It shall then be folded and the fold shall be loaded with a mass of 2 kg previously cooled to – 30 ± 5 °C.
Celkový vratný pohyb musí být 300 ± 20 mm, ale zatížení 5 daN se použije pouze během posunu o 100 ± 20 mm na každou polovinu periody (viz obrázek 3 v příloze 11 tohoto předpisu).
When the strap has been kept under load for 30 minutes in the same low-temperature chamber, the mass shall be removed and the breaking load shall be measured within 5 minutes after removal of the strap from the low-temperature chamber.
Zkouška meze pevnosti popruhu (statická zkouška)
Heat-conditioning
Zkouška se pokaždé provede se dvěma novými vzorky popruhu dostatečné délky stabilizovanými v souladu s ustanoveními bodu 7.4.1.
The strap shall be kept for 3 hours in a heating cabinet in an atmosphere having a temperature of 60 ± 5 °C and a relative humidity of 65 ± 5 per cent.
Každý popruh se upne do čelistí stroje na zkoušení pevnosti v tahu.
The breaking load shall be determined within 5 minutes after removal of the strap from the heating cabinet.
Čelisti jsou navrženy tak, aby se popruh v nich nebo v jejich blízkosti nepřetrhl.
Exposure to water
Rychlost posunu musí být přibližně 100 mm/min.
The strap shall be kept fully immersed for 3 hours in distilled water, at a temperature of 20 ± 5 °C, to which a trace of a wetting agent has been added.
Volná délka vzorku mezi čelistmi stroje při zahájení zkoušky musí být 200 ± 40 mm.
Any wetting agent suitable for the fibre under test may be used.
Tah se zvětšuje tak dlouho, až se popruh přetrhne, a zaznamená se zatížení na mezi pevnosti.
The breaking load shall be determined within 10 minutes after removal of the strap from the water.
Jestliže popruh vyklouzne nebo se přetrhne na některé z čelistí nebo ve vzdálenosti menší než 10 mm od některé z nich, zkouška je neplatná a provede se nová zkouška s jiným vzorkem.
Abrasion conditioning
Šířka při zatížení
The abrasion conditioning will be performed on every device in which the strap is in contact with a rigid part of the belt, with the exception of all adjusting devices where the micro-slip test (paragraph 7.3) shows that the strap slips by less than half the prescribed value, in which case, the procedure 1 abrasion conditioning (paragraph 7.4.1.6.4.1) will not be necessary.
Zkouška se pokaždé provede se dvěma novými vzorky popruhu dostatečné délky stabilizovanými v souladu s ustanoveními bodu 7.4.1.
The setting on the conditioning device will approximately maintain the relative position of strap and contact area.
Čelisti jsou navrženy tak, aby se popruh v nich nebo v jejich blízkosti nepřetrhl.
The samples shall be conditioned as described under paragraph 7.4.1.1.
Když zatížení dosáhne hodnoty 980 daN ± 100 – 0 daN, stroj se zastaví a do 5 sekund se provede měření.
The ambient temperature during the abrasion procedure shall be between 15 and 30 °C.
Tato zkouška se vykoná odděleně od zkoušky pevnosti v tahu.
In the table below are listed the general conditions for each abrasion procedure.
Zkouška součástí soupravy pásu zahrnující tuhé části
Load
Spona a seřizovací zařízení se připojí k zařízení na zkoušení pevnosti v tahu částmi soupravy pásu, k nimž jsou normálně připojeny, a zatížení se poté postupně zvýší na 980 daN.
Frequency Hz
V případě postrojových pásů se spona připojí ke zkušebnímu zařízení popruhy, které se připevní ke sponě a jazyku nebo ke dvěma jazykům umístěným přibližně symetricky ke geometrickému středu spony.
Cycles
Jestliže je spona nebo seřizovací zařízení součástí připevňovacího kování nebo společné části tříbodového pásu, zkouší se spona nebo seřizovací zařízení s tímto připevňovacím kováním v souladu s bodem 7.5.2. s výjimkou navíječů s kladkou nebo průvlakem popruhu na horním kotevním úchytu pásu, kdy zatížení bude činit 980 daN a délka zbývajícího popruhu navinutého na cívce bude mít délku vyplývající z blokování co nejblíže vzdálenosti 450 mm od konce popruhu.
numbers
Připojovací kování a všechna zařízení pro výškové seřízení pásu se zkouší způsobem uvedeným v bodě 7.5.1., ale zatížení musí být 1470 daN a s ohledem na druhou větu bodu 7.7.1. musí toto zatížení působit za nejméně příznivých podmínek, které se mohou projevit ve vozidle s řádně namontovaným pásem.
Shift
U navíječe se zkouška provádí se zcela odvinutými popruhy.
300 ± 20
Do mrazicí komory s teplotou – 10o ± 1 °C se uloží dva vzorky kompletní soupravy pásu na dobu dvou hodin.
Procedure 3 [8]
Odpovídající části spony se do sebe ručně zaklesnou ihned po jejich vyjmutí z mrazicí komory.
0 to 5
Do mrazicí komory s teplotou – 10 °C ± 1 °C se uloží dva vzorky kompletní soupravy pásu na dobu dvou hodin.
The shift given in the fifth column of this table represents the amplitude of a back and forth motion applied to the strap.
Zkoušené tuhé díly a součásti z plastů se pak postupně kladou na tuhou rovnou ocelovou plochu (která byla společně se vzorky umístěna v mrazicí komoře) uloženou na vodorovném povrchu tuhého kompaktního bloku o hmotnosti nejméně 100 kg a do 30 sekund po vyjmutí z mrazicí komory se na zkušební vzorek nechá volným pádem z výšky 300 mm spadnout ocelové závaží o hmotnosti 18 kg.
Particular conditioning procedures
Nárazová plocha závaží o hmotnosti 18 kg musí mít vypouklý povrch s minimální tvrdostí 45 HRC, s příčným poloměrem 10 mm a podélným poloměrem 150 mm podél osy závaží.
Procedure 1: for cases where the strap slides through an adjusting device.
Jeden vzorek se zkouší tak, aby osa zakřivené tyče byla s popruhem rovnoběžná, a u druhého vzorku s ním svírala úhel 90o.
A vertical steady load of 2,5 daN shall be maintained on one end of the strap - the other end of the strap shall be attached to a device giving the strap a horizontal back and forth motion.
Spony, které mají části společné dvěma bezpečnostním pásům, se zatíží tak, aby simulovaly podmínky jejich použití ve vozidle se sedadly ve střední poloze jejich nastavení.
The adjusting device shall be placed on the horizontal strap so that the strap remains under tension (see Annex 11, Figure 1, to this Regulation).
Každý popruh se současně zatíží na 1470 daN.
Procedure 2: for cases where the strap changes direction in passing through a rigid part.